— 8 - 



tuiigeii geht hervor, dass wenn die Kraftlinien parallel 

 zu einer Würfelnormale sind, ein solcher Krj^stall 

 optisch zweiaxig wird, „in der Weise, dass die opti- 

 sch en Axen in di e b e id en zur Richtung der elek frisch en 

 Kraftlinien senkrechten Wurf ein ormalen fa llen, also 

 auch aufeinander senkrecht stehen. Wenn man zwei 

 gegenüberliegende Flächen eines Würfels von Natriumchlorat oder 

 -Bromat 'mit entgegengesetzten elektrischen Ladungen versieht, 

 würde man demnach, falls die dielektrische Polarisation nicht 

 etwa durch Leitung verhindert wird, einen Krystall erhalten, 

 welcher um zwei zu einander senkrechte Axen Circularpolarisation 

 (in jeder andern Richtung elliptische Polarisation) besitzen und daher 

 zur Prüfung der Voigt'schen Theorie für optisch zweiaxige, elliptisch 

 polarisirende Medien geeignet sein würde." ^) „Die SchAvin- 

 gungsrichtungen (eigentlich die grossen Axen der Schwingungs- 

 ellipsen) müssen bei Beobachtung parallel den Kraftlinien in die 

 zu letzteren senkrechten Dodekaedernormalen (also die Diagonalen 

 der betrachteten Würfelfläche) fallen, bei Beobachtung in irgend 

 einer Richtung senkrecht zu den Kraftlinien aber parallel bezw. 

 senkrecht zu diesen sein."'-^) 



So wie ein Krj'stall von chlorsaurem Nati'on sich in der 

 Richtung der Wiirfelflächen verhält, welche der Einwirkung des 

 elektrischen Momentes unterworfen sind, so verhalten sich unsere 

 Mischkrystalle von chlor- und bromsaurem Natron auf allen den 

 AVürfelflächen, die zur Entwicklung gekommen sind. Es sind 

 also hier während des AVachsens der Krystalle, dadurch, dass 

 chemisch verschiedene Moleküle in den Bau eingetreten sind, 

 Kräfte zur Geltung gekommen, die die gleichen Änderungen 

 im optischen Verhalten herbeigeführt haben, als wie sie in einem 

 optisch normalen Krystall im elektrischen Felde erzeugt werden 

 können. Den Kraftlinien im Experiment entsprechen bei dem 

 wachsenden Krystall die Normalen zu den Flächen, mit denen 

 er sich umgiebt und parallel zu denen sich die Substanz ab- 

 scheidet, hier die Normalen der Würfelflächen. Fehlt eine 

 A\'ürfelfläche, weil der Krystall auf ihr liegend gewachsen 

 war und die darum nicht zur Ausbildung kommen konnte, 



rungen des optisclien Verhaltens und die elastischen Deformationen dielektrischer 

 Krystalle im elektrischen Felde. Neues Jahrb. tür Mineralogie. VII. Beil. Bd. 

 S. 200—231. 



') Neues Jahr. f. Mineralogie, VII. Beil. Bd. S. 221. 



2j Preisschrift S. 31. 



